r^o 



tao 



too 



LA PERMEABILIDAD MAGNÉTICA DEL HIERRO Y DEL NÍQUEL 35 



Las mismas conclusiones deducen algunos para el níquel como vere- 

 mos más adelante. 



Cada uno de los investigadores ha deducido la permeabilidad para 

 algunos valores del níimero de períodos, poco diferentes entre sí, o en 

 otras palabras la región que cada uno de ellos ha investigado es muy 

 reducida, siendo además imposible la comparación de medidas efec- 

 tuadas por diferentes observadores por los dos motivos siguientes : 



1° Por la gran variedad de materiales ferromagnéticos de que se 

 jmede disponer, siendo todos ellos hierros. 



2° Por la dependencia de la permeabilidad \). del valor del campo, 

 dependencia que ha puesto Zahn (1) 

 de manifiesto en forma que no admi- 

 te duda para un número de períodos 



w = 2XlO" (flg-. 1). 



La onda por él usada era muy poco 

 amortiguada, habiéndola producido 

 por el método de Wien. 



Pocos son también los que han usa- 

 do un camjDO infinitamente débil para 

 impedir que la presencia de la histéresis influyera los resultados. 



Es entonces necesaria la investigación para el mismo material, no 

 solamente, dentro de grandes límites del número de períodos, sino 

 que el campo debe ser infinitamente débil, para estar en la región re- 

 versible y para que el valor de \l sea el mismo dentro de todo el espe- 

 sor ocupado por el campo magnético a pesar de la distribución no 

 uniforme de las líneas de fuerza. 



Varios observadores no hacen mención del amortiguamiento de las 

 ondas que han usado ni discuten la influencia que tiene su valor para 

 la validez de las ecuaciones que usan. 



Pasemos en revista algunos de los trabajos. Klemencic (2), compa- 

 rando las cantidades de calor que se producen en dos hilos, uno magné- 

 tico y otro no, recorridos por la misma oscilación deduce el valor de 

 la resistencia correspondiente a tal período y usando la fórmula de 



Lord Eayleigh y Stefan : ¿r' = >'-« I/— ^, deduce \l. Sus observaciones 



se refieren al solo período % = 9 X 10' y a varias clases de hierro y a 

 níquel ; para hierro blando halla ¡x ;= 118, para níquel \). = 27. 



(1) Zahx, FíWí. Deatsch. Phi/.s. Ges., 11, páginas 185 y 377, 1909. 



(2) Klemencic, Wied. Aun., 53, págiua 707, 1894. 



